موضوع مقاله: شکست مواد نرم | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # شکست مواد نرم | مقدمه: در نتیجه، میدان تنش در نزدیکی نوک ترک به‌طور قابل‌توجهی با فرمول مرسوم موجود در مکانیک شکست الاستیک خطی متفاوت است؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل شکست برای این کاربردها نیاز به توجه ویژه دارد. | ## بخش 1: شکست مواد نرم | مکانیک شکست الاستیک خطی (LEFM) و میدان K (به مکانیک شکست مراجعه کنید) با فرض تغییر شکل بی‌نهایت کوچک صحیح است و در نتیجه برای توصیف شکست مواد نرم مناسب نیست. با این حال، رویکرد کلی LEFM را می‌توان برای درک اصول شکست در مواد نرم به‌کار برد. راه حل برای میدان تغییر شکل و تنش ترک در مواد نرم، تغییر شکل بزرگ را در نظر می‌گیرد و از چارچوب کرنش محدود الاستوستاتیک و مدل‌های مواد هایپرالاستیک نتیحه گرفته شده‌است. مواد نرم (ماده نرم) از نوعی ماده الاستیک تشکیل شده‌است؛ به عنوان مثال شامل بافت‌های نرم بیولوژیکی و همچنین الاستومرهای مصنوعی است که به تغییرات حرارتی بسیار حساس است. مدل‌های ماده هایپرالاستیک مدل‌های مواد فوق الاستیک برای به‌دست آوردن رابطه تنش-کرنش از طریق تابع چگالی انرژی کرنش استفاده می‌شود. مدل‌های مربوطه برای استخراج روابط تنش-کرنش برای مواد نرم عبارتند از: جامد مونی-ریولین، نئو-هوکین، مواد سخت‌شونده نمایی و مدل‌های هایپرالاستیک جنت. نئو هوکی عمومی (GNH) مدل نئو هوکی برای محاسبه ضریب سختی تعمیم داده شده‌است: که در آن b>0 و n>1/2 پارامترهای مواد هستند و اولین تغییر شکل تانسور تغییر شکل کوشی-گرین است: جایی که امتداد اصلی هستند. مدل خاص نئو هوک با قرار دادن n=۱، تابع تنش-کرنش خاصی برای مدل نئو هوکی مشتق شده‌است: . (ب) ترک تحت شرایط کرنش صفحه با بار تک محوری است و مختصات آن بر اساس دکارت و در پایه قطبی. از آنجایی که LEFM دیگر قابل اجرا نیست، روش‌های جایگزین برای ثبت تغییر شکل‌های بزرگ در محاسبه تنش و میدان‌های تغییر شکل اقتباس شده‌اند؛ لذا در این زمینه ازروش تجزیه و تحلیل مجانبی استفاده می‌شود. روش تجزیه و تحلیل مجانبی روش تجزیه و تحلیل مجانبی شامل تجزیه و تحلیل مجانب نوک ترک برای یافتن یک بسط سری از مختصات تغییر شکل یافته‌است که قادر به مشخص کردن محلول در نزدیکی نوک ترک می‌باشد. این مسئله بر اساس یک ترک در یک جامد بی‌نهایت، بارگذاری شده در بی‌نهایت با کشش تک محوری یکنواخت تحت شرایط کرنش صفحه فرموله شده‌است (شکل ۱ را ببینید). | ## بخش 2: شکست مواد نرم | همان‌طور که ترک تغییر شکل می‌دهد و پیشرفت می‌کند، مختصات در پیکربندی فعلی با و در پایه دکارتی و و در پایه قطبی نشان داده می‌شود مختصات و توابعی از مختصات تغییر شکل نیافته هستند و در نزدیکی نوک ترک، در حالت r→۰، می‌تواند به صورت زیر مشخص شود: که ، نماهایی ناشناخته هستند و و توابع ناشناخته‌ای هستند که تغییرات زاویه‌ای را توصیف می‌کنند. برای به دست آوردن مقادیر ویژه، معادله بالا با مدل ساختاری جایگزین می‌شود که مولفه‌های تنش اسمی مربوطه را به دست می‌دهد. سپس تنش‌ها به معادلات تعادلی (همان فرمولاسیون تئوری LEFM) جایگزین می‌شوند و شرایط مرزی اعمال می‌شود. تغییر شکل و میدان تنش در یک ترک کرنش صفحه‌ای برای یک جامد نئو هوکی همگن (n=۱) در حالت I، مختصات تغییر شکل یافته برای پیکربندی کرنش صفحه با جایی که a و دامنه‌های مثبت ناشناخته‌ای هستند که به بارگذاری اعمال شده و هندسه نمونه بستگی دارند. اصطلاحات اصلی برای استرس حقیقی (یا تنش کوشی که با در این صفحه نشان داده شده‌است)، تنها مولفه تنش واقعی که به‌طور کامل توسط a تعریف شده‌است، می‌باشد. با آن، واضح است که در حالی که تنش در پیکربندی فعلی یا مرجع داده شود، تکینگی متفاوت است. علاوه بر این، در LEFM، میدان تنش واقعی در حالت I دارای تکینگی است، که ضعیف تر از تکینگی در است. در حالی که در LEFM میدان جابجایی نزدیک نوک فقط به ضریب شدت تنش حالت I بستگی دارد، نشان داده شده‌است که برای تغییر شکل‌های بزرگ، جابجایی به دو پارامتر بستگی دارد (a و برای شرایط کرنش هواپیما). تغییر شکل و میدان تنش در یک ترک تنش صفحه‌ای میدان تغییر شکل نوک ترک برای پیکربندی حالت I در یک ماده همگن جامد نئو هوکی (n=۱) با که در آن a و c دامنه‌های مستقل مثبت هستند که توسط شرایط مرزی میدان دور تعیین می‌شوند. شرایط غالب تنش اسمی هستند و مولفه‌های استرس واقعی هستند به‌طور مشابه، جابجایی به دو پارامتر (a و c در شرایظ تنش صفحه‌ای) بستگی دارد و تکینگی در حالت قوی‌تر است. توزیع تنش حقیقی در مختصات تغییر شکل یافته (همان‌طور که در شکل 1B نشان داده شده‌است) می‌تواند هنگام تجزیه و تحلیل انتشار ترک و پدیده بلانت مرتبط باشد. انتگرال J انتگرال J نشان‌دهنده انرژی است که به سمت ترک جریان می‌یابد، از این رو، از آن برای محاسبه نرخ آزادسازی انرژی G استفاده می‌شود. | ## بخش 3: شکست مواد نرم | این انتگرال تا زمانی که ماده الاستیک باشد و ریزساختار آسیب نبیند، مستقل از مسیر است. ارزیابی J در یک مسیر دایره‌ای در پیکربندی مرجع نتیجه می‌دهد برای حالت کرنش صفحه‌ای I، که در آن a دامنه عبارت مرتبه اول است و A و n پارامترهای ماده از تابع کرنش-انرژی هستند. در یک مدل خاص نئو هوکی، که در آن n=۱ ،b=۱ و ، انتگرال J برای تنش صفحه‌ای و کرنش صفحه‌ای در حالت I یکسان است: انتگرال J در آزمایش برش خالص انتگرال J را می‌توان با آزمایش تعیین کرد. همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده‌است، یک آزمایش رایج، برش خالص در یک نوار بلند بی‌نهایت است. لبه‌های بالایی و پایینی توسط گیره‌ها بسته می‌شوند و بارگیری با کشیدن گیره‌ها به صورت عمودی به میزان ± ∆ اعمال می‌شود. تحت این شرایط، انتگرال J بررسی می‌شود، بنابراین، به عنوان جایی که و اوج حالت بدون تغییر شکل است. کارکرد با اندازه‌گیری تنش نامی اعمال شده بر روی نوار کشیده شده توسط تعیین می‌شود: بنابراین، از جابجایی تحمیلی هر دسته، ± ∆، می‌توان انتگرال J را برای تنش نامی مربوطه تعیین کرد. با این حال، برخی دیگر از دامنه‌های اجزای تنش به پارامترهای دیگری مانند c (مثلاً تحت شرایط تنش صفحه‌ای) و با آزمایش برش خالص قابل تعیین نیست. با این وجود، آزمایش برش خالص بسیار مهم است زیرا امکان تعیین چقرمگی شکست مواد نرم را فراهم می‌کند. برای نزدیک شدن به تعامل چسبندگی بین چسب‌های نرم و بسترهای سخت، راه حل مجانبی برای مشکل ترک رابط بین یک ماده GNH و یک بستر سخت مشخص شده‌است. پیکربندی ترک رابط در نظر گرفته شده، در شکل ۳ نشان داده شده که در آن از لغزش جانبی صرف نظر شده‌است. | ## جمع‌بندی | که با ترسیم مختصات نرمال شده، تأیید می‌شود در مقابل برای متفاوت نسبت‌ها (نگاه کنید به شکل ۴).